## PENGARUH  KAPUR  SEBAGAI  STABILIZING  AGENT  TERHADAP INDEKS  PLASTISITAS  DAN  KUAT  GESER  LEMPUNG  EKSPANSIF MEUNASAH RAYEUK
Teuku Jullis S. a,* , Munirwansyah b , Renni Anggraini c a Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
b,c Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh *Corresponding author, email address: t.jullis@mhs.unsyiah.ac.id

## A R T I C L E I N F O                                   A B S T R A C T
© 2018 Magister Teknik Sipil Unsyiah.All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN
Konstruksi  jalan  raya  terdiri  dari  beberapa  lapisan  struktur  perkerasan.  Salah  satu  lapisan  struktur perkerasan adalah tanah dasar. Penggunaan tanah lempung yang memiliki sifat sensitif terhadap perubahan kadar air sebagai material tanah dasar sering kali dihindari dalam pekerjaan konstruksi jalan karena dapat menyebabkan kekuatan dan daya dukung struktur tanah dasar jalan yang lemah. Lapis tanah dasar yang memiliki daya dukung buruk dapat menyebabkan konstruksi jalan cepat rusak, bergelombang, atau retak- retak sehingga menimbulkan biaya konstruksi tambahan yang dikeluarkan untuk memelihara, memperbaiki atau membangun ulang.

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan (JARSP)
Journal of Archive in Civil Engineering and Planning
E-ISSN: 2615-1340; P-ISSN: 2620-7567
Journal homepage: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JARSP/index
Clay  soil  from  Desa  Meunasah  Rayeuk  quarry  in  Kaway  XVI,    West Aceh Regency is a land material frequently used for construction of road infrastructure.  In  this  quarry,  there  are  three  types  of  soil  based  on  the color,  yellow,  red,  and  gray.  The  three  types  of  soil  have  expansive characteristics,  so  they  are  not  suitable  for  subgrade.    This  unoptimal characteristic can be improved through soil stabilization. One of them by utilizing  the  reaction  of  catinonization  between  lime  Ca(OH) 2 with  the clay  soil.  Therefore,  a  research  needs  to  be  conducted  to  find  out  the characteristics of physical and mechanical properties of the original soil and  the  effect  of  cationization  of  the  soil  and  lime  mixture  on  the  soil plasticity  index  and  soil  shear  strength  parameters.  Testing  is  done through mineralogical test and ASTM standard tests that include physical properties, standard compaction, and direct shear strength test. Variations of lime addition are 0%, 3%, 6%, 9%, and 12% of the soil dry weight. The  test  results  show  that  the  addition  of  lime  can  reduce  the  soil plasticity index and increase the shear strength of the soil on some level. At mixing up to 12% lime, the soil plasticity index dropped to 12.93% in yellow clay, 11.12% in red clay, and 16,76% in gray clay. The plasticity index after the addition of 12% lime has not met the minimum plasticity index requirement, ie 11%. The maximum shear strength for yellow clay is obtained at 3% lime, and 6% lime for red and gray clays.
Article History: Recieved 01 September 2018 Recieved in revised form 02 November 2018 Accepted 08 November 2018

## Keywords:
Soil Stabilization, Cationization, Lime, Plasticity Index, Direct Shear
Lempung quarry Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu sumber bahan timbun yang sering digunakan sebagai material konstruksi jalan. Berdasarkan perbedaan warna,  terdapat  tiga  jenis  lempung  yang  berbeda,  yaitu  lempung  berwarna  kuning,  lempung  berwarna merah, dan lempung abu-abu. Ketiga lempung  menunjukkan sifat sensitif terhadap perubahan kadar air. Saat  basah,  tanah  terasa  licin,  lengket  dan  mengembang.  Ketika  kering,  tanah  menjadi  keras  dan  retak- retak. Sifat ekspansif terlihat dari ciri-ciri tersebut.
Pemilihan tanah berbutir halus dan memiliki potensi pengembangan yang tinggi sangat merugikan jika digunakan  sebagai  bahan  tanah  timbun  tanah  dasar. Sifat  buruk  tanah  ekspansif  dapat  diperbaiki  secara kimiawi  melalui  kationisasi  kapur  sebagai stabilizing  agent .  Berdasarkan  identifikasi  indeks  plastisitas tanah,  pemilihan  bahan  tambah  stabilisasi  yang  cocok  dapat  dipilih.  Oleh  karena  latar belakang  di  atas, maka diperlukan penelitian tentang pengaruh penambahan kapur sebagai bahan tambah stabilisasi lempung Meunasah Rayeuk dalam upaya mereduksi indeks plastisitas tanah dan meningkatkan kuat geser tanah.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1  Batas-Batas Atterberg
Tanah  dapat  berbentuk  cair,  plastis,  semi  padat,  atau  padat  tergantung  kadar  air.  Atterberg  (1911) seperti  dikutip  Hardiyatmo  (2002:  44)  mengusulkan  cara  untuk  menggambarkan  batas-batas  konsistensi dari tanah berbutir halus dengan mempertimbangkan kandungan kadar air tanah. Batas cair ( liquid limit ), adalah nilai kadar air tanah pada batas antara keadaan cair dan plastis atau batas atas dari daerah plastis. Batas plastis ( plastic limit ), yaitu nilai kadar air tanah pada batas antara daerah plastis dan semi padat. Pada kondisi  ini,  tanah  yang  dibentuk  dengan  diameter  silinder  3,2  mm  mulai  retak-retak  ketika  digulung. Interval  antara  kadar air  saat  kondisi  tanah  masih  bersifat  plastis  disebut  sebagai  indeks  plastisitas  (PI). Semakin tinggi indeks plastisitas tanah, semakin buruk kualitas tanah sebagai material tanah dasar.

## 2.2  Klasifikasi Tanah
Terdapat dua sistem klasifikasi yang sering digunakan, yaitu sistem Unified Soil Classification System (USCS) dan American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). Pada sistem klasifikasi  USCS,  tanah  dibedakan  menurut  besaran  butiran  dan  batas Atterberg tanah.  Tanah dikelompokkan ke dalam tanah berbutir kasar (kerikil dan pasir) jika kurang dari 50% butiran lolos saringan no. 200 dan sebagai tanah berbutir halus (lanau atau lempung) jika lebih dari 50% butiran lolos saringan no. 200. Pada sistem klasifikasi AASHTO, Tanah dikelompokkan ke dalam delapan kelompok besar, yaitu A-1  sampai  dengan  A-8.  Tanah  berbutir  yang  lolos  saringan  no.  200  sebesar  35%  atau  kurang diklasifikasikan sebagai kelompok A-1, A-2, atau A-3. Jika tanah lolos saringan no. 200 sebesar 35% atau lebih  dikelompokan  ke  dalam  kelompok  A-4,  A-5,  A-6,  atau  A-7.  Kelompok  tanah  A-8  adalah  tanah gambut (sangat organik) atau rawang (tipis, sangat berair, mengandung bahan organik yang cukup banyak).

## 2.3  Tanah Lempung Ekspansif
Tanah  lempung  ekspansif  adalah  tanah  lempung  yang  memiliki  sifat  kembang  susut. Wesley  (2012:  544)  menjelaskan  bahwa  terdapat  dua  faktor  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  tanah ekspansif,  yaitu  bergantung  pada  komposisi  tanah  lempung  seperti  kandungan  mineral  tertentu  dalam lempung dan faktor lingkungan seperti kondisi iklim. Mineral-mineral lempung yang menyebabkan sifat kembang  susut  tanah  tinggi  adalah kaolinite , illite ,  dan montmorillonite .  Uji  mineralogi  menggunakan difraksi sinar-X dan analisis kimia sering dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan komposisi mineral lempung dalam tanah.

## 2.4  Stabilisasi Tanah
Hardiyatmo  (2013:  1)  menerangkan  bahwa  stabilisasi  tanah  adalah  usaha  untuk  merubah  dan memperbaiki sifat-sifat teknis tanah agar memenuhi syarat teknis tertentu. Sifat-sifat teknis yang diperbaiki
antara  lain  seperti  kapasitas  dukung,  kompresibilitas,  permeabilitas,  kemudahan  dikerjakan,  potensi pengembangan, dan sensitifitas terhadap perubahan kadar air.
Bowles (1993: 202) membagi jenis stabilisasi tanah menjadi salah satu atau kombinasi dari pekerjaan- pekerjaan berikut ini:
1. Stabilisasi mekanis, yaitu pemadatan dengan berbagai jenis peralatan mekanis.
2. Stabilisasi dengan bahan pencampur (aditif) misalnya kerikil untuk tanah kohesif, lempung untuk tanah berbutir kasar, dan pencampur kimiawi seperti semen, gamping, abu batubara, aspal, limbah pabrik kertas, dan lain-lain.
Menurut  Rollings  dan  Rollings  (1996)  seperti  yang  dikutip  Hardiyatmo  (2013), penambahan  kapur dalam  tanah  berbutir  halus  dan  oleh  karena  adanya  air,  maka  akan  menyebabkan  reaksi-reaksi  sebagai berikut:
1. Ketika tanah dicampur kapur dan ditambah air, dalam tanah-tanah berbutir halus timbul pertukaran kation  dengan  cepat  (kationisasi)  dan  reaksi  pengumpulan-  penggumpalan.  Pengumpulan  dan penggumpalan  menghasilkan  perubahan  tekstur.  Partikel-partikel  lempung  menggumpal  secara bersama-sama,  sehingga  terbentuklah  partikel-partikel  tanah  dengan  ukuran  yang  lebih  besar. Pertukaran  kation  dan  flokulasi  menyebabkan  perbaikan  dengan  cepat  pada  plastisitas  tanah, kemudahan dikerjakan ( workability ), kekuatan, dan sifat-sifat tegangan-deformasinya.
2. Reaksi pozzolanik tanah-kapur  terjadi  dalam  bentuk  variasi  bahan  perantara  sementasi.  Hasil reaksinya  adalah  menambah  kekuatan  campuran  yang  telah  dipadatkan  dan  keawetannya.  Reaksi pozzolanik merupakan  reaksi  yang  bergantung  pada  waktu  dan  temperatur.  Kekuatan  ultimit campuran berkembang secara bertahap, dan dalam beberapa hal dapat berlangsung sampai beberapa tahun. Temperatur yang tinggi lebih mempercepat reaksi.
Beberapa  penelitian  terkait  stabilisasi  telah  dilakukan.  Pada  umumnya  dilatarbelakangi  oleh penggunaan material lempung sebagai bahan tanah dasar konstruksi jalan. Munirwansyah dan Reza (2016) telah  melakukan  penelitian  tentang  pengaruh  stabilisasi  menggunakan  kapur  padam  untuk  memperbaiki sifat asli tanah lempung Glee Geunteng. Penambahan kapur dapat mereduksi indeks plastisitas lempung Glee Geunteng sebagai hasil reaksi pozzolanik yang terjadi. Munirwansyah dan Reza (2017) juga meneliti pengaruh stabilisasi kapur pada tanah Glee Blang Dalam terhadap indeks plastisitas dan pengembangan tanah. Penambahan kapur dapat mengubah sifat plastisitas dan pengembangan tanah lempung.

## 2.5  Pemadatan Tanah
Bowles  (1993:  204)  mengemukakan  bahwa  pemadatan  tanah  adalah  usaha  untuk  mempertinggi kerapatan  tanah  dengan  pemakaian  energi  mekanis  untuk  menghasilkan  pemampatan  partikel.  Uji pemadatan dilakukan untuk menentukan hubungan kadar air dan berat volume serta mengevaluasi tanah agar memenuhi persyaratan kepadatan. Pada tahun 1923, R.R. Proctor mengamati bahwa ada hubungan yang pasti antara kadar air dan berat volume kering tanah padat. Pada umumnya jenis tanah, terdapat nilai kadar air optimum tertentu untuk mencapai berat volume kering maksimumnya. Karakteristik kepadatan tanah dapat dinilai dari pengujian standar laboratorium  yang disebut uji pemadatan Proctor. Prosedur uji pemadatan Proctor dirinci dalam ASTM Test Designation D-698. Setelah uji Proctor Standar, diperoleh grafik hubungan kadar air dan berat volume kering benda uji.

## 2.6  Kuat Geser Tanah
Hardiyatmo (2002: 283) menjelaskan kuat geser tanah adalah gaya perlawanan yang dilakukan oleh butir-butir  tanah  terhadap  desakan  atau  tarikan.  Bila  tanah  mengalami  pembebanan,  maka  akan  ditahan oleh:
1. Kohesi tanah yang bergantung pada jenis tanah dan kepadatannya dan tidak tergantung dari tegangan normal yang bekerja pada bidang geser.
2. Gesekan  antara  butir-butir  tanah  yang  besarnya  berbanding  lurus  dengan  tegangan  normal  pada
bidang gesernya.
Coulomb (1776) seperti yang dikutip Hardiyatmo (2002: 283) telah mendefinisikan bahwa:
tan c    = +
. (1)
di mana  = kuat geser tanah (kN/m 2 ) c = kohesi tanah (kN/m 2 )
 = tegangan normal pada bidang runtuh (kN/m 2 )
 = sudut gesek dalam tanah ( o )
Parameter kuat geser tanah dapat ditentukan dengan beberapa pengujian laboratorium. Salah satunya adalah  dengan  uji  geser  langsung  ( Direct  Shear  Test ).  Uji  geser  langsung  dijelaskan  secara  rinci  dalam ASTM D3080. Wesley (2010: 238) menjelaskan bahwa uji geser langsung adalah uji mengukur kuat geser dengan menggunakan kotak geser.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan tahapan kegiatan sesuai dengan bagan alir (Gambar 1).
Tanah lempung kuning (Lk)
Kapur padam Ca(OH) 2 Klasifikasi tanah Tanah lempung merah (Lm)
Tanah lempung abu-abu (La) Pembuatan benda uji (campuran tanah lempung dan kapur) Lempung + kapur (0%, 3%, 6%, 9%, dan 12%) Klasifikasi tanah Klasifikasi tanah Analisis data Kesimpulan dan saran Selesai Pengumpulan data hasil uji Pengujian sifat fisis • Pemeriksaan batas-batas Atterberg • Pemeriksaan derajat pengembangan Pengujian sifat mekanis
• Pengujian pemadatan standar Proctor • Pengujian direct shear Mulai Permasalahan Studi literatur Persiapan dan pengadaan bahan

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

## 4.1  Hasil Pengujian Mineralogi
Hasil uji mineralogi untuk mengetahui senyawa dalam tanah dan komposisi masing-masing mineral dalam tanah diperlihatkan pada Tabel 1. Berdasarkan uji XRD dan analisis kimia, tampak bahwa mineral kaolinite , illite , dan montmorillonite tidak terdeteksi dalam lempung Meunasah Rayeuk. Namun,  ketiga lempung  mengandung unsur Si dam Al yang memiliki sifat reaktif terhadap air.
Tabel 1 Komposisi mineral dalam lempung Meunasah Rayeuk
Jenis Tanah Lempung Nama Mineral Rumus Kimia Jumlah Lempung kuning Aluminum phosphate AlPO 4 72,3% Quartz low SiO 2 27,7% Lempung merah Quartz low SiO 2 86,4% Aluminum phosphate AlPO 4 8,3% Iron phosphate hydroxide Fe 4 (PO 4 ) 3 (OH) 3 5,2% Lempung abu-abu Quartz low SiO 2 48,3% Grimaldiite HCrO 2 38,0% Spangolite Cu 6 Al(SO 4 )Cl(OH) 12 (H 2 O) 3 13,7%

## 4.2  Klasifikasi dan Karakteristik Lempung Meunasah Rayeuk.
Berdasarkan  pengujian  sifat  fisis,  diperoleh  bahwa  ketiga  lempung  Meunasah  Rayeuk  termasuk  ke dalam  kelompok  tanah  A-7-5  menurut  klasifikasi  AASHTO.  Sedangkan  menurut  klasifikasi  USCS, lempung kuning termasuk tanah CH sedangkan lempung merah dan abu-abu termasuk ke dalam kelompok OH/MH. Lempung Meunasah Rayeuk memiliki derajat pengembangan sangat tinggi menurut kriteria Chen (1983) seperti yang dikutib Al-Rawas (2006) karena memiliki batas plastis lebih besar dari 60. Aktivitas lempung kuning adalah 1,30 dan aktivitas lempung abu-abu adalah 2,83. Kedua jenis lempung ini termasuk kategori lempuk aktif.

## 4.3  Pengaruh Penambahan Kapur Terhadap Sifat Fisis Tanah
Penambahan kapur pada lempung Meunasah Rayek dapat mereduksi indeks plastisitas tanah lempung kuning, merah, dan abu-abu seperti diperlihatkan pada Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4. Akibat penambahan hingga  12%  kapur,  batas  cair  lempung  menurun dan batas  plastis  cenderung  naik.  Hal ini  terjadi akibat reaksi kationisasi dan flokulasi yang terjadi. Jika ketiga tanah dibandingkan, perubahan indeks plastisitas lempung kuning tampak lebih reaktif terhadap kapur daripada lempung merah dan lempung abu-abu.

## Tabel 2
Batas-batas Atterberg lempung kuning
Batas-Batas Atterberg Penambahan Kapur 0% 3% 6% 9% 12% Batas cair (LL) 64,42%  57,62%  53,64%  53,45%  53,29% Batas plastis (PL) 30,88%  37,55%  38,70%  39,87%  40,36% Indeks Plastisitas (PI = LL – PL) 33,54%  20,07%  14,94%  13,58%  12,93%

## Tabel 3
Batas-batas Atterberg lempung merah
Batas-Batas Atterberg Penambahan Kapur 0% 3% 6% 9% 12% Batas cair (LL) 67,04%  63,03%  60,14%  57,66%  55,54% Batas plastis (PL) 38,61%  40,43%  41,70%  43,86%  44,42% Indeks Plastisitas (PI = LL – PL) 28,43%  22,60%  18,43%  13,81%  11,12%

## Tabel 4
Batas-batas Atterberg abu-abu Batas-Batas Atterberg Penambahan Kapur 0% 3% 6% 9% 12% Batas cair (LL) 67,88%  65,83%  65,19%  64,90%  63,79% Batas plastis (PL) 40,97%  44,44%  45,34%  46,02%  47,04% Indeks Plastisitas (PI = LL – PL) 26,91%  21,39%  19,85%  18,88%  16,76%

## 4.4  Pengaruh Penambahan Kapur Terhadap Pemadatan Tanah
Penambahan  kapur  pada lempung  kuning  dapat  meningkatkan  kadar  air  optimum  dan  menurunkan berat volume kering maksimum seperti yang diperlihatkan Tabel 5. Sedangkan pada lempung merah dan abu-abu,  nilai  kadar  air  optimum  tidak  dapat  ditentukan  akibat  kurva  pemadatan  yang  diperoleh  adalah kurva  pemadatan  yang  tidak  biasa  seperti  kurva  tipe  D  hasil  penelitian  Lee  dan  Suedkamp  (1972). Penentuan kadar air untuk uji kuat geser langsung lempung merah dan abu-abu seperti yang diperlihatkan dalam  Tabel  6  dan  ditentukan  berdasarkan  kondisi  basah  dan workability .  Kadar  air  dari  pengujian pemadatan digunakan sebagai dasar untuk design benda uji kuat geser langsung.

## Tabel 5
Kadar air optimum dan berat kering maksimum lempung kuning
Campuran Kapur Parameter Pemadatan Berat Volume Kering Maksimum, γmaks(g/cm 3 ) Kadar Air Optimum, wopt (%) 0% 3%
6%
9% 12 % 1,510 1,486 1,471 1,468 1,454 22,9 23,6 24,0 24,2 24,5

## Tabel 6
Kadar air lempung merah dan abu-abu untuk uji kuat geser langsung Campuran Kapur Kadar Air Lempung Merah, w (%) Kadar Air Lempung Abu-abu, w (%) 0% 24,5% 24,3% 3% 25,0% 24,5% 6% 25,0% 24,5% 9% 25,0% 24,5% 12% 25,0% 24,5%

## 4.5  Pengaruh Penambahan Kapur Terhadap Parameter Kuat Geser
Pengaruh  penambahan  kapur  terhadap  tegangan  geser  diperlihatkan  pada  Tabel  7.  Tegangan  geser lempung kuning mencapai maksimum pada penambahan 3% kapur sedangkan pada lempung merah dan abu-abu pada penambahan 6% kapur. Tegangan geser maksimum lempung kuning, lempung merah, dan abu-abu pada tiga tegangan normal yang diuji dapat ditulis dalam persamaan polinomial pangkat dua seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4.

## Tabel 7
Pengaruh penambahan kapur terhadap tegangan geser maksimum tanah
Tegangan Normal (kg/cm 2 ) Tegangan Geser Maksimum (kg/cm 2 ) 0% 3% 6% 9% 12%
(a) Lempung kuning σ1 (0,30 kg/cm 2 ) 1,357 1,719 1,472 1,393 1,283 σ2 (0,63 kg/cm 2 ) 1,520 1,904 1,674 1,600 1,495 σ3 (1,28 kg/cm 2 ) 1,841 2,267 2,071 2,009 1,912
(b) Lempung merah σ1 (0,30 kg/cm 2 ) 1,349 1,517 1,716 1,386 1,103 σ2 (0,63 kg/cm 2 ) 1,557 1,762 2,000 1,678 1,386 σ3 (1,28 kg/cm 2 ) 1,966 2,245 2,561 2,253 1,943
(c) Lempung abu-abu σ1 (0,30 kg/cm 2 ) 1,153 1,222 1,274 1,237 1,055 σ2 (0,63 kg/cm 2 ) 1,430 1,529 1,595 1,568 1,391 σ3 (1,28 kg/cm 2 ) 1,976 2,132 2,228 2,221 2,052
Gambar 2. Hubungan Penambahan kapur terhadap tegangan geser maksimum lempung kuning
Gambar 3. Hubungan Penambahan kapur terhadap tegangan geser maksimum lempung merah
y1 = -61,587x2 + 5,8105x + 1,4287 R² = 0,5821 y2 = -65,238x2 + 6,6486x + 1,592 R² = 0,5636 y3 = -72,381x2 + 8,299x + 1,9129 R² = 0,5655 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 0% 3% 6% 9% 12% Te ga ng a n G e s e r M a k s (k g/ c m 2 ) Kadar Kapur
σ1 = 0,30 kg/cm2
σ2 = 0,63 kg/cm2
σ3 = 1,28 kg/cm2 Poly. ( σ1 = 0,30 kg/cm2)
Poly. ( σ2 = 0,63 kg/cm2) Poly. ( σ3 = 1,28 kg/cm2) y1 = -113,57x 2 + 11,552x + 1,3344 R² = 0,9093 y2 = -123,33x 2 + 13,38x + 1,5398 R² = 0,9051 y3 = -143,02x 2 + 17,035x + 1,9438 R² = 0,9075 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 0% 3% 6% 9%
12%
Te ga

## ng a n G e s e r M a k s
(k g/ c m 2 ) Kadar Kapur
σ1 = 0,30 kg/cm2 σ2 = 0,63 kg/cm2 σ3 = 1,28 kg/cm2 Poly. ( σ1 = 0,30 kg/cm2) Poly. ( σ2 = 0,63 kg/cm2) Poly. ( σ3 = 1,28 kg/cm2)
Gambar 4. Hubungan Penambahan kapur terhadap tegangan geser maksimum lempung abu-abu

## 5.  KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1   Kesimpulan
1. Uji  XRD  dan  analisis  kimia  menunjukkan  bahwa  mineral  lempung kaolinite , illite dan montmorillonite tidak terdeteksi dalam lempung Meunasah Rayeuk.
2. Tanah  lempung  Meunasah  Rayeuk  termasuk  dalam  kelompok  tanah  A-7-5  menurut  klasifikasi AASHTO. Berdasarkan klasifikasi USCS, lempung kuning tergolong sebagai tanah CH sedangkan lempung merah dan lempung abu-abu adalah tanah OH/MH. Tanah tergolong buruk sebagai bahan tanah timbun tanah dasar.
3. Karakteristik  tanah  Meunasah  Rayeuk  adalah  tanah  dengan  potensi  pengembangan  yang  sangat tinggi berdasarkan nilai batas cair yang lebih besar dari 60. Nilai aktivitas lempung kuning dan abu- abu juga menunjukkan sifat lempung yang aktif karena nilai aktivitas yang lebih besar dari 1,25.
4. Penambahan  kapur  hingga  12%  pada  lempung  kuning  mengurangi  indeks  plastisitas  tanah  dari 33,54% menjadi 12,93% pada lempung kuning, 28,43% menjadi 11,12% pada lempung merah, dan 26,91% menjadi 16,76% pada lempung abu-abu.
5. Perubahan indeks plastisitas lempung Meunasah Rayeuk masih belum memenuhi persyaratan bahan tanah dasar yang diperlukan, yaitu maksimal 11%.
6. Berdasarkan  kriteria  Chen  (1983),  penambahan  3%-12%  kapur  dapat  mengubah  potensi pengembangan tanah lempung kuning dari sangat tinggi menjadi tinggi, penambahan 9%-12% kapur dapat mengubah potensi pengembangan lempung merah dari sangat tinggi menjadi tinggi sedangkan penambahan  hingga  12%  kapur  tidak  dapat  menurunkan  potensi  pengembahan tanah  yang  sangat tinggi karena nilai batas cair yang lebih besar dari 60.
7. Tegangan geser maksimum lempung kuning tercapai pada campuran 3% kapur, yaitu 1,719 kg/cm 2 , 1,904 kg/cm 2 , dan 2,267 kg/cm 2 untuk tegangan normal berturut-turut  0,30 kg/cm 2 , 0,63 kg/cm 2 , dan 1,28 kg/cm 2 . Pada tegangan normal yang sama, tegangan geser maksimum lempung merah dan abu- abu  adalah  pada campuran  6%  kapur,  yaitu  1,716  kg/cm 2 ,  2,000  kg/cm 2 ,  dan  2,561  kg/cm 2 untuk lempung merah dan 1,153 kg/cm 2 , 1,430 kg/cm 2 , 1,976 kg/cm 2 untuk lempung abu-abu.

## 5.2  Saran
1. Dalam pelaksanaan di lapangan, tiga jenis lempung dapat bercampur dan digunakan bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian pengaruh sifat fisis dan mekanis pada kondisi bercampur tersebut.
2. Kurva pemadatan tidak biasa antara campuran kapur dan lempung merah dan lempung abu-abu dapat terjadi  akibat  distribusi  air  yang  tidak  merata  jika  pemeraman  hanya  dilakukan  selama  24  jam. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambah waktu pemeraman.
y1 = -46,905x2 + 5,0252x + 1,14 R² = 0,945 y2 = -51,19x2 + 6,0129x + 1,4183 R² = 0,9562 y3 = -59,762x2 + 7,9748x + 1,966 R² = 0,978 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 0% 3% 6% 9% 12% Te ga ng a n G e s e r M a k s (k g/ c m 2 ) Kadar Kapur
σ1 = 0,30 kg/cm2 σ2 = 0,63 kg/cm2 σ3 = 1,28 kg/cm2 Poly. ( σ1 = 0,30 kg/cm2) Poly. ( σ2 = 0,63 kg/cm2) Poly. ( σ3 = 1,28 kg/cm2)

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Rawas, A. A. (ed.) & Mattheus F.A. Goosen (ed.), 2006, Expansive Soils , Taylor & Francis, London, UK.
Bowles, J. E., 1993, Sifat-Sifat Fisis dan Geoteknis Tanah (Mekanika Tanah), diterjemahkan oleh Johan Kelanaputra Hainim, Erlangga, Jakarta
Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, 2014, Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) , Badan Penerbit Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta Hardiyatmo, C. H., 2002, Mekanika Tanah I , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta .........., 2013, Stabilisasi Tanah Untuk Perkerasan Jalan , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Lee,  P.  Y.,  Suedkamp,  1972, Characteristics  of  Irregularly  Shaped  Compaction  Curves  of  Soils ,  South Dakota State University & Federal Highways Administration,
Munirwansyah, & Reza, P. M., 2016, Lime-Clay Stabilization to Modified the Characteristic of Mechanical Properties  and  Reduce  the  Swelling  Sub  Grade ,  ICESReD International  Proceeding ISSN:  2541- 4151, dikutip 22 Februari 2018, tersedia dari:
www.icesred.unsyiah.ac.id/proceedings/7_Munirwansyah_n_Munirwan_2016_63%E2%80%9368.pdf ..........,  2017, Stabilization  on  Expansive  Soil  For  Road-Subgrade  For  Geotechnic  Disaster  Approach, International  Journal  of  Disaster  Management  ISSN:  2527-4341  pp.  8-19,  dikutip  26  Juni  2018, tersedia dari:
http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/IJDM/article/view/8022
Wesley, L. D., 2010 , Mekanika Tanah Untuk Tanah Endapan dan Residu , diterjemahkan oleh Laurence D. Wesley dan Satyawan Pranyoto, Penerbit ANDI, Yogyakarta